222 
Richard Klebs. 
die Farbenunterschiede beider beobachtet hat, wird sich nicht leicht 
täuschen lassen. 
Will jemand jedoch sicher in der Unterscheidung gehen, vielleicht 
um sich einmal die Farbentöne beider einzuprägen und verfügt über 
1 g Material, dem empfehle ich die von dem Königlichen Material- 
Prüfungsamt in Lichterfelde gebrauchte Prüfungsmethode, die für 
Unterscheidung von Bernstein mit Einschlüssen und Kopal, aber nur 
für diese, ganz sichere Resultate gibt. 
1 g des grobgepulverten Harzes wird mit 10 cbcm Kajeputöl 
zehn Minuten im Rückflußkühler gekocht, filtriert und ein Teil des 
Filtrates mit dem 1 1 / 2 fachen Volumen Schwerbenzin gemischt. In- 
sektenbernstein wird schwach opalisierend trübe, Kopal erhält eine 
flockige Abscheidung. 
Eine große Hauptsache für die Bernsteineinschlüsse ist deren 
sachgemäßer Schliff und ihre Konservierung für längere Dauer. Ich 
wende zu diesem Zweck nachstehendes Verfahren an: 
Der Rohbernstein wird in 1 prozentiger Chlorkalziumlösung etwa 
1 / 2 Stunde gekocht und bleibt in ihr bis zur Verarbeitung Dann 
feilt man den Einschluß in die richtige Lage so, daß der oft vor- 
handene Hauptsprung annähernd parallel der Beschaufläche liegt und 
wirft ihn wenige Minuten in geschmolzenes, nicht sehr heißes Talg. 
Dieses zieht sich etwas in die vorhandenen Sprünge und verhindert, 
daß bei späterer Behandlung Politurmasse eindringt, welche manchen 
Einschluß ganz verdirbt. 
Weiter werden die Stücke mit Bimsstein und dann mit Schlemm- 
kreide und Wasser oder Alkohol poliert. Letzten gebraucht man bei 
Schlauben, die sich dem massiven Stein nähern, d. h. Bernstein mit 
undeutlich schaliger Struktur; er gibt schnell einen hohen Glanz. Bei 
typischen Schlauben, also sehr schaligen Stücken, gebraucht man aber 
besser Wasser. Ein hoher Glanz wird zwar langsamer erreicht, aber 
die Flußstreifen fast ganz verwischt, während bei Alkohol die Struktur 
der Schlaube oft so deutlich hervortritt, daß sie die Beobachtung stört. 
So geschliffen und poliert werden die Einschlüsse bei gutem Erhaltungs- 
zustand selbst für sehr feine mikroskopische Untersuchungen schön 
sichtbar. 
Der Bernstein hat die unangenehme Eigenschaft, daß seine Ober- 
fläche sich allmählich zersetzt. Die Schliffflächen werden fortschreitend 
immer dunkler und spröder, es zeigen sich feine Austrocknungsrisse, 
die allmählich sich so vermehren, daß oft schon nach 50 Jahren feine 
Zeichnungen auf dem Einschluß sehr schlecht oder garnicht sichtbar 
sind. Da die Stücke mit Einschlüssen so dünn gefeilt sein müssen, 
